कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक्स

कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, संश्लेषण, लक्षण वर्णन और कार्बनिक अणुओं या पॉलिमर के अनुप्रयोग से संबंधित सामग्री विज्ञान का एक क्षेत्र है जो चालकता जैसे वांछनीय इलेक्ट्रॉनिक गुणों को दिखाते हैं।पारंपरिक अकार्बनिक कंडक्टरों और अर्धचालक के विपरीत, कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कार्बनिक (कार्बन-आधारित) अणुओं या पॉलिमर से कार्बनिक रसायन विज्ञान और बहुलक रसायन विज्ञान के संदर्भ में विकसित सिंथेटिक रणनीतियों का उपयोग करके निर्मित की जाती है।

कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वादा किए गए लाभों में से एक पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में उनकी संभावित कम लागत है।  बहुलक कंडक्टरों के आकर्षक गुणों में उनकी विद्युत चालकता (जो डोपेंट की सांद्रता से भिन्न हो सकती है) और तुलनात्मक रूप से उच्च यांत्रिक लचीलापन शामिल हैं।कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के कार्यान्वयन के लिए चुनौतियां उनके अवर थर्मल स्थिरता, उच्च लागत और विविध निर्माण मुद्दे हैं।

इतिहास
, विद्युत प्रवाहकीय पॉलिमर पारंपरिक प्रवाहकीय सामग्री अकार्बनिक हैं, विशेष रूप से धातु जैसे कि तांबे और एल्यूमीनियम के साथ -साथ कई मिश्र धातुएं। 1862 में हेनरी लेथबी ने पॉलीनिलिन का वर्णन किया, जिसे बाद में विद्युत प्रवाहकीय दिखाया गया।1960 के दशक में अन्य बहुलक जैविक सामग्री पर काम बयाना में शुरू हुआ।उदाहरण के लिए, 1963 में, टेट्रियोडोपिरोल के एक व्युत्पन्न को 1 एस/सेमी (एस = सीमेंस) की चालकता प्रदर्शित करने के लिए दिखाया गया था। 1977 में, यह पता चला कि ऑक्सीकरण ने पॉलीसिटिलीन की चालकता को बढ़ाया।रसायन विज्ञान में 2000 का नोबेल पुरस्कार एलन जे। हेगर, एलन जी। मैकडर्मिड, और हिदेकी शिरकावा को संयुक्त रूप से पॉलीसेटिलीन और संबंधित प्रवाहकीय पॉलिमर पर उनके काम के लिए प्रदान किया गया था। विद्युत रूप से आयोजित करने वाले पॉलिमर के कई परिवारों की पहचान पॉलीथियोफीन, पॉलीफेनिलीन सल्फाइड, और अन्य सहित की गई है।

जे.ई. लिलिनफेल्ड पहले 1930 में फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रस्ताव किया था, लेकिन 1987 तक पहली बार की रिपोर्ट नहीं की गई थी, जब कोज़ुका एट अल।पॉलीथियोफीन का उपयोग करके एक का निर्माण किया जो अत्यधिक उच्च चालकता दिखाता है।अन्य प्रवाहकीय पॉलिमर को अर्धचालक के रूप में कार्य करने के लिए दिखाया गया है, और नए संश्लेषित और विशेषता यौगिकों को प्रमुख शोध पत्रिकाओं में साप्ताहिक रूप से सूचित किया जाता है।कई समीक्षा लेख इन सामग्रियों के विकास का दस्तावेजीकरण करते हैं। 1987 में, पहले कार्बनिक डायोड को ईस्टमैन कोडक में चिंग डब्ल्यू तांग और स्टीवन वैन स्लीके द्वारा निर्मित किया गया था। 1950 के दशक में, कार्बनिक अणुओं को विद्युत चालकता प्रदर्शित करने के लिए दिखाया गया था।विशेष रूप से, कार्बनिक यौगिक पाइरेन को हॉलोजेन के साथ अर्धचालक चार्ज-ट्रांसफर जटिल लवण बनाने के लिए दिखाया गया था। 1972 में, शोधकर्ताओं ने चार्ज-ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स टीटीएफ-टीसीएनक्यू में धातु चालकता (एक धातु की तुलना में चालकता) पाया।
 * विद्युत प्रवाहकीय चार्ज ट्रांसफर लवण

आंद्रे बर्नानोज कार्बनिक पदार्थों में इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का निरीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति था।चिंग डब्ल्यू। तांग और स्टीवन वैन स्लीके, reported fabrication of the first practical OLED device in 1987. The OLED device incorporated a double-layer structure motif composed of copper phthalocyanine and a derivative of perylenetetracarboxylic dianhydride. 1990 में, एक पॉली (पी-फेनिलीन विनाइलीन) | बहुलक प्रकाश उत्सर्जक डायोड ब्रैडली, बरोज़, मित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया था।आणविक से मैक्रोमोलेक्युलर सामग्रियों के लिए आगे बढ़ने से कार्बनिक फिल्मों की दीर्घकालिक स्थिरता के साथ पहले से सामना की जाने वाली समस्याओं को हल किया गया और उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों को आसानी से बनाने में सक्षम बनाया गया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, अत्यधिक कुशल इलेक्ट्रोल्यूमिनसेंट डोपेंट्स को नाटकीय रूप से OLEDS की प्रकाश उत्सर्जक दक्षता में वृद्धि करने के लिए दिखाया गया था इन परिणामों ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रोल्यूमिनसेंट सामग्री पारंपरिक गर्म-फिलामेंट प्रकाश व्यवस्था को विस्थापित कर सकती है।बाद के शोध ने बहुपरत पॉलिमर विकसित किए और प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड (OLED) अनुसंधान और डिवाइस उत्पादन के नए क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई।
 * प्रकाश और विद्युत चालकता

प्रवाहकीय कार्बनिक पदार्थ
कार्बनिक प्रवाहकीय सामग्रियों को दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पॉलिमर और प्रवाहकीय आणविक ठोस और लवण।पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक यौगिक जैसे कि पेंटासीन और रूब्रेन अक्सर आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होने पर अर्धचालक सामग्री बनाते हैं।

प्रवाहकीय पॉलिमर अक्सर आमतौर पर आंतरिक रूप से प्रवाहकीय या कम से कम अर्धचालक होते हैं।वे कभी -कभी पारंपरिक कार्बनिक पॉलिमर के बराबर यांत्रिक गुण दिखाते हैं।दोनों कार्बनिक संश्लेषण और उन्नत फैलाव तकनीकों का उपयोग ठेठ अकार्बनिक कंडक्टरों के विपरीत, प्रवाहकीय पॉलिमर के विद्युत गुणों को ट्यून करने के लिए किया जा सकता है।प्रवाहकीय पॉलिमर के अच्छी तरह से अध्ययन किए गए वर्ग में पॉलीसिटिलीन, पॉलीपिरोल, पॉलीथियोफेनीस और पॉलीनिलिन शामिल हैं।पाली (पी-फेनिलीन विनाइलीन) और इसके डेरिवेटिव इलेक्ट्रोल्यूमिनसेंट अर्धचालक पॉलिमर हैं।पॉली (3-एल्किथियोफेनेस) को सौर कोशिकाओं और ट्रांजिस्टर के प्रोटोटाइप में शामिल किया गया है।

कार्बनिक प्रकाश-उत्सर्जक डायोड
एक OLED (ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड) में कार्बनिक सामग्री की एक पतली फिल्म होती है जो एक विद्युत प्रवाह द्वारा उत्तेजना के तहत प्रकाश का उत्सर्जन करती है।एक विशिष्ट OLED में एनोड, एक कैथोड, ओएलईडी कार्बनिक सामग्री और एक प्रवाहकीय परत शामिल है। OLED कार्बनिक पदार्थों को दो प्रमुख परिवारों में विभाजित किया जा सकता है: छोटे-अणु-आधारित और बहुलक-आधारित।छोटे अणु OLEDS (SM-OLEDS) में TRIS (8-hydroxyquinolinato) एल्यूमीनियम शामिल हैं फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरसेंट रंजक, और संयुग्मित डेंड्रिमर्स।फ्लोरोसेंट रंजक को उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य की वांछित सीमा के अनुसार चुना जा सकता है;पेरिलीन और रूब्रेन जैसे यौगिकों का अक्सर उपयोग किया जाता है।छोटे अणुओं पर आधारित उपकरण आमतौर पर वैक्यूम के तहत थर्मल वाष्पीकरण द्वारा निर्मित होते हैं।जबकि यह विधि अच्छी तरह से नियंत्रित सजातीय फिल्म के गठन को सक्षम करती है;उच्च लागत और सीमित स्केलेबिलिटी से बाधित है। पॉलिमर लाइट-एमिटिंग डायोड (PLED) आमतौर पर SM-OLEDS की तुलना में अधिक कुशल होते हैं।प्लेड्स में उपयोग किए जाने वाले सामान्य पॉलिमर में पॉली के डेरिवेटिव (पी-फेनिलीन विनिलीन) शामिल हैं और पॉलीफ्लुओरेन।बहुलक की संरचना द्वारा उत्सर्जित रंग।थर्मल वाष्पीकरण की तुलना में, समाधान-आधारित तरीके बड़े आयामों वाली फिल्मों को बनाने के लिए अधिक अनुकूल हैं।

कार्बनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर
एक कार्बनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर एक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर है जो कार्बनिक अणुओं या पॉलिमर का उपयोग सक्रिय अर्धचालक परत के रूप में करता है।एक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर (FET) कोई भी अर्धचालक सामग्री है जो एक प्रकार के चार्ज वाहक के एक चैनल के आकार को नियंत्रित करने के लिए विद्युत क्षेत्र का उपयोग करता है, जिससे इसकी चालकता बदल जाती है।एफईटी के दो प्रमुख वर्ग एन-टाइप और पी-प्रकार सेमीकंडक्टर हैं, जिन्हें चार्ज प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।कार्बनिक FETs (Ofets) के मामले में, पी-टाइप टायट यौगिक आमतौर पर ऑक्सीडेटिव क्षति के लिए बाद की संवेदनशीलता के कारण एन-प्रकार की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं।

OLEDS के लिए, कुछ वर्ष आणविक हैं और कुछ बहुलक-आधारित प्रणाली हैं।रूब्रेन-आधारित OFETS 20-40 & nbsp की उच्च वाहक गतिशीलता दिखाती है2/(V · s)।एक और लोकप्रिय OFET सामग्री Pentacene है।अधिकांश कार्बनिक सॉल्वैंट्स में इसकी कम घुलनशीलता के कारण, पारंपरिक स्पिन-कास्ट या डुबकी कोटिंग विधियों का उपयोग करके पेंटासीन से पतली फिल्म ट्रांजिस्टर (पतली-फिल्म ट्रांजिस्टर | TFTs) को गढ़ना मुश्किल है, लेकिन इस बाधा को व्युत्पन्न युक्तियों का उपयोग करके दूर किया जा सकता है।-पेंटेसिन।

कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
कार्बनिक सौर कोशिकाएं पारंपरिक सौर-सेल निर्माण की तुलना में सौर ऊर्जा की लागत में कटौती कर सकती हैं। लचीले सब्सट्रेट पर सिलिकॉन पतली-फिल्म सौर कोशिकाएं कई कारणों से बड़े क्षेत्र के फोटोवोल्टिक्स की एक महत्वपूर्ण लागत में कमी की अनुमति देती हैं:
 * 1) लचीली चादरों पर तथाकथित 'रोल-टू-रोल-डिपोज़िशन नाजुक और भारी कांच की चादरों पर जमाव की तुलना में तकनीकी प्रयासों के संदर्भ में महसूस करना बहुत आसान है।
 * 2) हल्के लचीले सौर कोशिकाओं की परिवहन और स्थापना भी कांच पर कोशिकाओं की तुलना में लागत को बचाती है।

पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) या पॉली कार्बोनेट (पीसी) जैसे सस्ती पॉलिमेरिक सब्सट्रेट में फोटोवोल्टिक में आगे की लागत में कमी की संभावना है।प्रोटोमोर्फस सौर कोशिकाएं बड़े क्षेत्र के उत्पादन के साथ-साथ छोटे और मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए सस्ते और लचीले सब्सट्रेट पर कुशल और कम लागत वाली फोटोवोल्टिक के लिए एक आशाजनक अवधारणा साबित होती हैं।

One advantage of printed electronics is that different electrical and electronic components can be printed on top of each other, saving space and increasing reliability and sometimes they are all transparent. One ink must not damage another, and low temperature annealing is vital if low-cost flexible materials such as paper and plastic film are to be used. There is much sophisticated engineering and chemistry involved here, with iTi, Pixdro, Asahi Kasei, Merck & Co.|Merck, BASF, HC Starck, Hitachi Chemical and Frontier Carbon Corporation among the leaders. कार्बनिक यौगिकों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अब व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, विकास के तहत कई नए उत्पादों के साथ।सोनी ने पहले पूर्ण-रंग, वीडियो-दर, लचीले, प्लास्टिक के प्रदर्शन की सूचना दी, जो विशुद्ध रूप से कार्बनिक पदार्थों से बना; OLED सामग्री पर आधारित टेलीविजन स्क्रीन;कार्बनिक यौगिक और कम लागत वाले कार्बनिक सौर सेल पर आधारित बायोडिग्रेडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स भी उपलब्ध हैं।

निर्माण के तरीके
छोटे अणु अर्धचालक अक्सर अघुलनशील होते हैं, वैक्यूम उच्च बनाने की क्रिया के माध्यम से बयान की आवश्यकता होती है। प्रवाहकीय पॉलिमर पर आधारित उपकरणों को समाधान प्रसंस्करण विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। दोनों समाधान प्रसंस्करण और वैक्यूम आधारित विधियाँ विकार की चर डिग्री के साथ अनाकार और पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्मों का उत्पादन करती हैं। वेट कोटिंग तकनीकों को एक वाष्पशील विलायक में पॉलिमर को भंग करने की आवश्यकता होती है, एक सब्सट्रेट पर फ़िल्टर्ड और जमा किया जाता है। विलायक-आधारित कोटिंग तकनीकों के सामान्य उदाहरणों में ड्रॉप कास्टिंग, स्पिन-कोटिंग, डॉक्टर-ब्लेडिंग, इंकजेट प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग शामिल हैं। स्पिन-कोटिंग छोटे क्षेत्र की पतली फिल्म निर्माण के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। इसके परिणामस्वरूप उच्च स्तर की सामग्री हानि हो सकती है। डॉक्टर-ब्लेड तकनीक के परिणामस्वरूप न्यूनतम सामग्री का नुकसान होता है और इसे मुख्य रूप से बड़े क्षेत्र की पतली फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया गया था। छोटे अणुओं के वैक्यूम आधारित थर्मल बयान को एक गर्म स्रोत से अणुओं के वाष्पीकरण की आवश्यकता होती है। अणुओं को फिर एक सब्सट्रेट पर वैक्यूम के माध्यम से ले जाया जाता है। सब्सट्रेट सतह पर इन अणुओं को संघनित करने की प्रक्रिया में पतली फिल्म गठन होती है। गीले कोटिंग तकनीकों को कुछ मामलों में उनकी घुलनशीलता के आधार पर छोटे अणुओं पर लागू किया जा सकता है।

कार्बनिक सौर कोशिकाएं
कार्बनिक अर्धचालक डायोड प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करते हैं।दाईं ओर चित्रा पांच आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कार्बनिक फोटोवोल्टिक सामग्री को दर्शाता है।इन कार्बनिक अणुओं में इलेक्ट्रॉनों को एक delocalized π ऑर्बिटल में एक संबंधित π* एंटीबॉंडिंग ऑर्बिटल के साथ delocalized किया जा सकता है।Π कक्षीय, या उच्चतम कब्जे वाले आणविक कक्षीय (HOMO), और π* कक्षीय, या सबसे कम निर्जन आणविक कक्षीय (LUMO) के बीच ऊर्जा में अंतर को कार्बनिक फोटोवोल्टिक सामग्री का बैंड गैप कहा जाता है।आमतौर पर, बैंड गैप 1-4EV की सीमा में होता है। कार्बनिक फोटोवोल्टिक सामग्री के बैंड गैप में अंतर विभिन्न रासायनिक संरचनाओं और कार्बनिक सौर कोशिकाओं के रूपों की ओर जाता है।सौर कोशिकाओं के विभिन्न रूपों में एकल-परत कार्बनिक फोटोवोल्टिक कोशिकाएं, बिलीयर कार्बनिक फोटोवोल्टिक कोशिकाएं और हेटेरोजंक्शन फोटोवोल्टिक कोशिकाएं शामिल हैं।हालांकि, इन तीन प्रकार की सौर कोशिकाएं दो धातु कंडक्टरों, आमतौर पर इंडियम टिन ऑक्साइड के बीच कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक परत को सैंडविचिंग के दृष्टिकोण को साझा करती हैं।

कार्बनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर
एक कार्बनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर में तीन प्रमुख घटक होते हैं: स्रोत, नाली और गेट। आम तौर पर, एक फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर में दो प्लेटें होती हैं, क्रमशः नाली और गेट के संपर्क में स्रोत, चैनल का संचालन करने के रूप में काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्रोत से नाली तक जाते हैं, और गेट स्रोत से नाली तक इलेक्ट्रॉनों के आंदोलन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के FET वाहक गुणों के आधार पर डिज़ाइन किए गए हैं। पतली फिल्म ट्रांजिस्टर (पतली-फिल्म ट्रांजिस्टर | TFT), उनमें से, एक आसान फैब्रिकेटिंग है। एक पतली फिल्म ट्रांजिस्टर में, स्रोत और नाली को अर्धचालक की एक पतली परत को सीधे जमा करके बनाया जाता है, जिसके बाद अर्धचालक और मेटल गेट संपर्क के बीच इन्सुलेटर की एक पतली फिल्म होती है। इस तरह की एक पतली फिल्म या तो थर्मल वाष्पीकरण, या बस स्पिन कोटिंग द्वारा बनाई जाती है। एक टीएफटी डिवाइस में, स्रोत और नाली के बीच कोई वाहक आंदोलन नहीं है। एक सकारात्मक चार्ज लागू करने के बाद, इंटरफ़ेस पर इलेक्ट्रॉनों का संचय अर्धचालक के झुकने का कारण बनता है और अंततः अर्धचालक के फ़र्म-लेवल के संबंध में चालन बैंड को कम करता है। अंत में, इंटरफ़ेस में एक अत्यधिक प्रवाहकीय चैनल बनता है।

सुविधाएँ
प्रवाहकीय पॉलिमर अकार्बनिक कंडक्टरों की तुलना में हल्के, अधिक लचीले और कम खर्चीले होते हैं।यह उन्हें कई अनुप्रयोगों में एक वांछनीय विकल्प बनाता है।यह नए अनुप्रयोगों की संभावना भी बनाता है जो तांबे या सिलिकॉन का उपयोग करके असंभव होगा।

कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में न केवल कार्बनिक सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं, बल्कि कार्बनिक डाइलेक्ट्रिक्स, कंडक्टर और हल्के उत्सर्जक भी शामिल हैं।

नए अनुप्रयोगों में स्मार्ट विंडो और इलेक्ट्रॉनिक पेपर शामिल हैं।प्रवाहकीय पॉलिमर से आणविक कंप्यूटरों के उभरते विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

यह भी देखें

 * एनीलिंग
 * बायोप्लास्टिक
 * कार्बन नैनोट्यूब
 * सर्किट बयान
 * प्रवाहकीय स्याही
 * लचीला प्रदर्शन
 * लामिनार
 * मेलानिन
 * कार्बनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर | कार्बनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर (OFET)
 * कार्बनिक अर्धचालक
 * ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड (OLED)
 * फोटोडेटेक्टर
 * मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स
 * रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान
 * रेडियो टैग
 * शॉन स्कैंडल
 * स्पिन कोटिंग

अग्रिम पठन

 * Grasser, Tibor., Meller, Gregor. Baldo, Marc. (Eds.) (2010) Organic electronics Springer, Heidelberg. ISBN 978-3-642-04537-0 (Print) 978-3-642-04538-7 (Online)
 * Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers, 2 ed.  by Martin Pope and Charles E. Swenberg, Oxford University Press (1999), ISBN 0-19-512963-6
 * Handbook of Organic Electronics and Photonics (3-Volume Set) by Hari Singh Nalwa, American Scientific Publishers. (2008), ISBN 1-58883-095-0
 * Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers, 2 ed.  by Martin Pope and Charles E. Swenberg, Oxford University Press (1999), ISBN 0-19-512963-6
 * Handbook of Organic Electronics and Photonics (3-Volume Set) by Hari Singh Nalwa, American Scientific Publishers. (2008), ISBN 1-58883-095-0
 * Handbook of Organic Electronics and Photonics (3-Volume Set) by Hari Singh Nalwa, American Scientific Publishers. (2008), ISBN 1-58883-095-0

बाहरी संबंध

 * orgworld – Organic Semiconductor World homepage.
 * orgworld – Organic Semiconductor World homepage.